Bostimmiin? der nplisrlipii Conslnnlnn krystnilisirlor Ki'irper. TOI 



Zur Bestimmung der Brechungsexpoiienten wurden jene Prismen 

 verwendet, welche die spitzen Winkel der Domen und Prismen- 

 flächen darbieten. 



Um sie vor der Einwirkung der Feuchtigkeit zu schützen, war 

 es nöthig mittelst Canadabalsam Deckgläschen aufzukleben; ein 

 hiedurch hervorgebrachter Fehler war wenig zu fürchten, da die 

 Brechungsexponenten heider Substanzen keine grosse Differenz zeif^en, 

 ferners gewährt auch die Benützung der Domenflächen, da die Beob- 

 achtung direct zwei Hauptexponenten liefert, eine gegenseitige Con- 

 trole. Die Orientirung der angewendeten Prismen gegen die Elas- 

 tieitätsaxen ergibt sich aus dem charakteristischen Winkel, welcher 

 gegen den ursprünglichen wegen des Reinigen und Aufkleben höch- 

 stens um einige Grade differiren darf. Es folgt daher : 



Prisma I. 180 — ^ = 137°20' daher (101) : (lOT) 



II. 180 — ^ = 115 39 „ (HO) : (ITO) 



„ IIT. 180 — il = 109 24 „ (HO) : (110) 



„ IV. 180 - .1 = 109 14 „ (HO) : (110) 



V. 180 — A = 130 8 „ (101) : (101) 



Durch die Untersuchung haben sich folgende Beobachtungsreihen 

 ergeben. 

 Prisma I. ^ = 42°40'. ^=12°R. 



1. Schwingungen senkrecht zur Kante = 7. 



Dß = 23° rß = 1-49040 „ Mitt. Fehl. 2. Beob. 



Dp = 23 5' Yp = 1-49209 0-00365 0-00025 



Z)„ = 23 9 rr>= 1-49343 



n -00^99 

 Dp = 23 18 Yjr= 1-49644 " """^^ 



2. Schwingungen parallel der Kante = a. 



Prisma. II. id = 64°21'. ^=14" R. 



1. Schwingungen senkrecht der Kante 



Y^ = 1 -49033 



y^ = 1-491 04 o.f„j998 l.Beob. 



y,, = 1 -49333 

 ,1=1-49631 0-00298 



